407 



Výsledky docílené tuto buďtež uvedeny: 



A. Lupek původní obsahoval ve 100 částech: 



Si0 2 



C0 2 • . 



P*0, 



S0 9 



s 



Fe 2 3 ........ 



Al 2 3 



CaO 



MgO 



Na 2 



K*0 



vláhy (při 145° C.) . 



látek živičn., lučebně 



vázané vody atd. . . 

 Úhrn em . . 



Od toho množství kyslíka 

 ekvivalentní podílu síry 

 v pyritu . . . ._ ! _ 

 Zbývá . . 



vůbec 



27-8104 



13-0351 



0-5017 



0-0613 



1-6908 



7-3792 



10-0658 



10-9085 



4-0594 



1-9731 



1-7726 



09776 



20-1006 



v podílu rozpust. 



v sehnané kysel. 



solné 



0-1581 . 



0-5017 

 0-0613 



4-6515 



4-5412 



10-4926 



40228 

 0-9605 

 0-8164 



v podílu nerozpusť. 



v sehnané kysel. 



solné 



27-6523 



1-6908 

 2-7277 

 5-5246 

 04159 

 00366 

 1-0126 

 0-9562 



100-3361 



0-7397 



26-2061 



40-0167 



0-7397 



99-5964 



39-2770 



Vyšetřená kyselina uhličitá je vázána dílem na vápník, dílem 

 na hořčík a snad i na železo (uhličitan železnatý) ; kyselina fosforečná 

 je vázána na vápník, hořčík a z části i na železo (vivianit) a hliník; 

 kyselina sírová v podstatě ve způsobe sádry přichází a síra hlavně 

 v kyzu železném. Ve zbytku lupku po vyváření solnou nalezeno jak 

 také vytknuto 27-6523% Si0 2 , z kterého množství 17*0395 částí se 

 rozplývá v roztoku uhličitanu sodnatého. 



Zbytek horniny nerozpustný v kyselině solné měl po vypálení 

 barvu šedavobílou, slabě ale zřejmě narudlou s odstínem šedavým, 

 poněvadž se nepodařilo přes veškeré úsilí dokonale okysličiti i po- 

 slední zbytky bitumenu« 



Množství du sika obsaženého v živině čili bitumu stanovené 

 obvyklým spůsobem obnášelo 0-1616%. 



